4 12 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



» La droite AB est le lieu des points correspondant aux premiers aciers 



martensi tiques ; la droite A/B' est le lieu des points correspondant aux pre- 

 miers aciers polyédriques. 



Dinde/ % 

 - £ 29 



E'zs 



C (3 



A 



■len5)tiauct 



Ar 



B' 



ferT 



0,25 0.50 0.75 1,00 



Carbone /o 



» Ces deux droites coupent l'axe O^ en un même point: i,65o pour looC. 

 Or, M. Osmond a montré que i ,G5o pour loo C est le pourcentage le plus 

 favorable à la formation de l'austenile dans les aciers au carbone par trempe 

 spéciale. 



» La droite AB coupe l'axe des y au point i3 ; la droite A'B' au point 29. 



» Pour vérifier ce diagramme, j'ai étudié par la micrographie un très grand nombre 

 d'éclianlillons, mais j'ai porté toute mon attention sur les aciers qui se trouvent sur la 

 limite. 



» Pour les obtenir, j'ai procédé de la façon suivante : j'ai cémenté des aciers extra- 

 doux contenant de o à 25 pour 100 de nickel, jusqu'à ce que la couche superficielle 

 présentât soit l'aspect martensitique, soit l'aspect polyédrique, et cela sous une très 

 faible épaisseur. Cette couche était enlevée au tour et le carbone était dosé. Mais ces 

 expériences extrêmement longues n'ont pu être faites qu'en très petit nombre. Parmi 

 les aciers que nous avons examinés, certains étaient exactement sur la limite. Ceci est 

 très facile avoir pour les produits qui se trouvent à la démarcation des aciers marten- 

 sitiques et des aciers à fer y; en effet, leur structure est polyédrique, mais on trouve, 

 sur les bords de polyèdres, des fers de lance qui annoncent un commencement de 



